ISSN: 1410-8917
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 20 (2) (2017) : 62-67
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa
Fabrikasi Dye-Sensitized Solar Cell Menggunakan Fotosensitizer Ekstrak Bunga Rosela ( Hibiscus sabdariffa L ) dan Elektrolit Padat Berbasis PEG (Polyethylene Glycol)
Mustaqim a* , Abdul Haris a* , Gunawan a
a Analytical Chemistry Laboratory, Chemistry Department, Faculty of Sciences and Mathematics, Diponegoro University, Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang 50275
* Corresponding author: a.haris@live.undip.ac.id
A r t i c l e   I n f o

## A b s t r a c t
Keywords: Dye-Sensitized Solar
Cell, Rosela flower ( Hibiscus  sabdariffa  L ),
Solid electrolyte
Dye sentisized solar cell (DSSC) was fabricated using natural dye of rosella extract and PEG (polyethylene  glycol)  based  solid  electrolyte  containing  a  redox  couple  of  I - /I 3 - .  Dye- sentisized solar cell was constructed as a sandwich structure with a photoelectrode of TiO 2 deposited  on  transparent  conductive  oxide  (TCO)  and  graphite  as  a  counter  electrode. Rosella extract, maserated in a mixture of methanol, acetic acid and water for 24 hours, was  used  for  immersion  of  photoelectrode  TiO 2 for  1  hour  and  24  hours.  Dye  was characterized using FT-IR and UV-Vis spectrophotometers, while TiO 2 was characterized using XRD and SEM. The performance of the dye sentisized solar cell was examined under natural sunlight irradiation for 1 hour on 00:15-01:15 pm at atmosphere temperature of 39°C. Characterization results showed that TiO 2 thin layer had anatase phases and porous surfaces  with  a  crystal  size  ca.  41.56  nm.  UV-Vis  spectra  showed  that  the  dye  had  a maximum absorption at 530 nm, while FT-IR spectra assigned the presence of carbonyl and hydroxyl groups of the dye. The fabricated solar cell had VOC (open circuit potential) of 0.124 and 0.127 V, I sc (short cut current) of 0.084 and 1.275 mA, and also efficiency of 0.00098  %  and  0.01883  %  for  TiO 2 electrode  immersion  for  1  hour  and  24  hours, respectively.

## A b s t r a k
Kata kunci:
Dye-Sensitized Solar
Cell, Bunga Rosela (Hibiscus sabdariffa L), Elektrolit Padat
Telah  dibuat Dye-Sensitized  Solar  Cell (DSSC)  menggunakan  dye  alami  ekstrak  bunga Rosela dan elektrolit padat berbasis PEG yang mengandung pasangan redoks I - /I 3 - . Dye- Sensitized Solar Cell dikonstruksi dengan struktur sandwich menggunakan fotoelektrode TiO 2 yang  dideposisi  pada  kaca Transparent  Conductive  Oxide (TCO)  dengan  elektrode lawan grafit. Dye ekstrak bunga rosela dimaserasi dalam campuran metanol, asam asetat dan air selama 24 jam dan digunakan untuk perendaman fotoelektroda TiO 2 selama 1 jam dan 24 jam. Dye dikarakterisasi menggunakan FT-IR dan UV-Vis dan TiO 2 menggunakan X-RD dan SEM. Kinerja sel surya diuji di bawah sinar matahari selama 1 jam pada jam 12:15-13:15  dengan  suhu  atmosfir  39°C.  Spektra  UV-Vis  dan  FT-IR  larutan  dye menunjukkan  adanya  kandungan  antosianin  pada  panjang  gelombang  maksimum  530 nm dan diperkuat dengan munculnya gugus hidroksil, benzena dan karbonil pada serapan inframerah. Hasil karakterisasi XRD dan SEM menunjukkan TiO 2 memiliki fase kristalin anatase  dengan  ukuran  kristal  sebesar  41,56  nm  dan  morfologi  permukaan  dengan ukuran  rongga  sekitar  94,11nm  dan  ketebalan  penampang  lintang  sekitar  39,05. Dye- Sensitized Solar Cell yang dibuat menghasilkan potensial rangkaian terbuka (VOC) sebesar 0,124 V dan 0,127 V , arus rangkaian pendek (ISC) 0,084 mA dan 1,275 mA, serta efisiensi
0,00098 % dan 0,01883 % masing-masing untuk perendaman fotoelektroda TiO 2 1 jam dan 24 jam.

## 1. Pendahuluan
Dye  Sensitized  Solar  Cell  (DSSC)  merupakan  salah satu  piranti  fotovoltase  yang  menarik  perhatian  para peneliti  beberapa  tahun  ini  karena  komponennya  tidak memerlukan  biaya  mahal.  Komponen  tersebut  antara lain logam oksida nanokristal, molekul zat warna (dye), dan elektrolit yang mengandung pasangan redoks I - /I 3 - . Ketiga  komponen  ini  memiliki  peranan  penting  dalam menghasilkan efisiensi konversi energi sistem DSSC [1]. Oksida  logam  nanokristal  yang  banyak  digunakan sebagai semikonduktor pada pembuatan elektroda kerja DSSC  yaitu  TiO 2 .  Oksida  logam  ini  selain  relatif  murah, juga  lebih  stabil  (tahan  terhadap  korosi)  dibanding oksida logam lain yang juga bisa digunakan seperti ZnO dan WO3 [2]. Struktur dan ketebalan lapisan TiO 2 dalam pembuatan  elektroda  kerja  juga  memberikan  pengaruh pada efisiensi konversi energi. Hal ini berkaitan dengan jumlah  molekul  dye  yang  teradsorpsi  ke  dalam  lapisan TiO 2 [3, 4].
Pada awalnya, molekul dye yang digunakan sebagai sensitizer dalam sistem DSSC adalah zat warna sintetik seperti kompleks ruthenium. Penelitian yang menggunakan turunan kompleks ruthenium diantaranya cis-di(thiocyanato)-N,N- bis(2,2’ -bypyridil- 4,4’dicarboxylic  acid)  ruthenium  (II) [5].  Penggunaan kompleks  ruthenium  RuL 3 (L:2,2’ -bipyridyl-4,4- dicarboxylate) menghasilkan efisiensi sebesar 10,6% [6], tetapi  selain  harganya  mahal  juga  dapat  mencemari lingkungan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  DSSC  dialihkan menggunakan  zat  warna  .  dalam  ekstrak  tanaman, seperti  senyawa  antosianin  dari  kol  merah  [7],  buah delima  [8]  dan  penelitian  menggunakan  ekstrak  bunga rosela  dalam  pembuatan  sel  surya  menghasilkan efisisensi  sebesar  0,05%  [9].  Komponen  ketiga  yang berperan  dalam  menentukan  efisiensi  DSSC  yaitu elektrolit.  Elektrolit  ini  mengandung  pasangan  redoks yang  dapat  mereduksi  dye  teroksidasi  dan  berfungsi sebagai pembawa elektron antar elektroda dalam DSSC. Dengan  demikian,  suatu  elektrolit  mengandung pasangan  redoks  yang  sesuai  berperan  penting  dalam penentuan  efisiensi  DSSC.  Pasangan  I - /I 3 - sejauh  ini merupakan  pasangan  redoks  terbaik  untuk  mereduksi dye secara efektif [10]. Pasangan redoks I - /I 3 - umumnya dilarutkan  dalam  pelarut  organik  yang  juga  berperan sebagai  medium  elektrolit.  Dalam  hal  ini,  digunakan pelarut  organik  seperti  asetonitril  sebagai  pelarut pasangan  redoks  I - /I 3 - .  Namun  demikian,  penggunaan elektrolit  cair  mempunyai  kelemahan  yaitu  kebocoran serta  penguapan  pelarut  sehingga  stabilitas  dan  daya tahan  DSSC  menjadi  rendah  serta  menurunkan  nilai efisiensi.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  penelitian untuk  memperbaiki  fungsi  elektrolit  yang  merupakan salah satu faktor penentu nilai efisiensi konversi energi sistem DSSC.
Beberapa  tahun  ini  telah  banyak  dikembangkan DSSC  menggunakan  elektrolit  padat  atau  gel  berbasis
matriks  polimer  untuk  menggantikan  elektrolit  cair. dengan  menggabungkan  penggunaan  elektrolit  padat berbasis  gel  polimer  polyethylene  glycol  (PEG)  dengan dye  alami  ekstrak  kol  merah  menghasilkan  efisiensi 0,023  %  dan  0,055  %  masing-masing  untuk  waktu perendaman  1  jam  dan  24  jam  [7].  Selain  itu  juga, efisiensi  konversi  energi  DSSC  padat  yang  cukup  besar (3,64 %) telah dicapai menggunakan PEG dengan bobot molekul  rendah  (1000  g/mol)  menghasilkan  penetrasi elektrolit  yang  lebih  efektif  ke  lapisan  nanopori  TiO 2 sehingga  kontak  antarmuka  yang  dihasilkan  lebih  baik [11],  dan  menggunakan  PEG,  polymethyl  metacrylate (PMMA),  dan  polyacrylonitrile  (PAN)  masing-masing menghasilkan efisiensi 0,195%, 0,132%, 0,196% [5].
Dalam  penelitian  ini  digunakan  elektrolit  padat berbasis  polimer  PEG  dengan  dye  bunga  rosela  dan ditentukan  efisiensi  konversi  enenrgi  DSSC  yang  telah dihasilkan.

## 2. Metode Penelitian
Bahan- bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi  Kaca  Transparent  Conductive  Oxide  (TCO) (Sigma  Aldrich),  serbuk  TiO 2 (Merck),  metanol,  asam asetat,  polyvinyl  alcohol,  potasium  iodida,  Iod  (I 2 ) asetonitril,  kloroform,  polyethylene  glycol  BM-4000, Bunga Rosela, serbuk grafit.
Peralatan  yang  digunakan  antara  lain  multimeter, potensiometer,  Magnetic  Stirrer  Hotplate,  Furnace, peralatan gelas, mortar porselin, Scotch tape,Spektrofotometri  UV-Vis  PG  Instruments  Limited Model T60U , XRD Shimadzu 7000, SEM jeol jsm-6360 LA , dan FTIR Thermo Nicolet Avatar 360.

## Pembuatan Pasta TiO
2
Polivinilalkohol (PVA) sebanyak 0,5 gram ditambahkan ke dalam 4,5 mL air, kemudian diaduk pada temperatur 80°C. Suspensi ini berfungsi sebagai pengikat dalam  pembuatan  pasta.  Langkah  selanjutnya, penambahan  suspensi  tersebut  pada  bubuk  TiO 2 sebanyak  kurang  lebih  4,5  gam.  Kemudian  digerus dengan mortar sampai terbentuk pasta yang baik untuk dilapiskan.  Derajad  kekentalan  pasta  yang  optimal didapatkan  dengan  mengatur  banyaknya  pengikat  dan bila  diperlukan  dapat  ditambah  air  pada  campuran pengikat dan bubuk TiO 2 .

## Ekstraksi Dye Ekstrak Bunga Rosela
Sebanyak 1,5 gram bunga rosela direndam ke dalam metanol:asam asetat:air (25:4:21 perbandingan volume) sebanyak  10  mL.  Kemudian  dimaserasi  selama  24  jam [12].

## Pembuatan Elektrolit-Polimer
Sebanyak 0,8 gram potassium iodida (KI) dilarutkan ke  dalam  10  mL  asetonitril  kemudian  diaduk, ditambahkan  0,127  gram  iod  (I 2 )  ke  dalam  larutan
tersebut  kemudian  diaduk.  Sebanyak  7  gram  PEG dilarutkan dengan 25 mL kloroform hingga membentuk gel,  kemudian  dimasukkan  5  tetes  larutan  yang  telah dibuat sebelumnya.

## Pembuatan Counter electrode
Sebagai  sumber  karbon  digunakan  grafit.  Grafit dilapiskan pada bagian penghantar kaca TCO. Kemudian dipanaskan  pada  temperatur  450°C  selama  10  menit, setelah dingin digunakan sebagai counter electrode .

## Pembuatan dan Karakterisasi Sel Surya
Elektroda TiO 2 dibuat dengan melapiskan pasta TiO 2 pada  kaca  TCO  dengan  ukuran  luasan  2  x  1,5  cm2, kemudian dua buah elektroda ini direndam dalam larutan dye masing-masing selama 1 jam dan 24 jam. Kemudian elektrolit  polimer  dilapiskan  pada  elektroda  TiO 2 yang telah  disensitisasi  dengan  dye  dan  ditutup  dengan counter  electrode menjadi  struktur  sandwich.  Sel  surya tersebut kemudian diukur arus dan tegangannya dengan multimeter  dalam  keadaan  disinar  cahaya  matahari. Karakterisasi  komponen  pembuatan  sel  surya  meliputi analisis  menggunakan  Spektrofotometri  UV-Vis  dan FTIR  pada  larutan  dye  ekstrak  bunga  rosela  untuk mengetahui panjang gelombang maksimum dan serapan gugus fungsional yang ada. Analisis SEM dan XRD pada lapis  tipis  TiO 2 yang  dihasilkan  untuk  mengetahui morfologi serta fase kristal TiO 2 .

## 3. Hasil dan Pembahasan
Karakterisasi Lapis Tipis TiO 2 dengan Metode XRD dan SEM
Analisis dengan metode  difraksi  sinar-X  dilakukan untuk menentukan fase dan ukuran kristal lapis tipis TiO 2 yang dihasilkan pada photoelectrode. Pola difraksi sinar- X lapis tipis TiO 2 ditunjukkan pada gambar 1. Pola difraksi yang  dihasilkan  menunjukkan  derajat  kristalisasi  TiO 2 yang  cukup  tinggi  dengan  adanya  puncak  tajam  dan intensitas yang besar. Data difraktogram lapis tipis TiO 2 menunjukkan  adanya  tiga  puncak  pada  2 θ yaitu  29,57; 44,26;  dan  56,55  serta  jarak  antarbidang  (d)  sebesar 3,5074 Ǻ ;  2,3763 Ǻ ;  1,8897 Ǻ .  Hasil  analisis  ini menunjukkan  bahwa  fase  kristal  lapis  tipis  TiO 2 yang dihasilkan  adalah  anatase.  Hasil  ini  sesuai  dengan  data JCPDS  anatase  12-1272  puncak  kristalisasi  dihasilkan pada jarak antarbidang 3,52 Ǻ ; 2,38 Ǻ ; 1,89 Ǻ . Fase kristal TiO 2 yang efektif digunakan sebagai photoelectrode pada sel  surya  adalah  anatase.  Hal  ini  disebabkan  oleh transport  elektron  dalam  kristal  anatase  relatif  lebih cepat  karena  kristal  anatase  mempunyai  derajat kristalinitas  yang  baik.  Berdasarkan  perhitungan menggunakan  persamaan  Scherrer  diperoleh  ukuran kristal anatase  lapis  tipis  TiO 2 sebesar  41,56  nm.  Selain itu, luas permukaan kristal anatase yang cukup luas juga menyebabkan jumlah molekul dye yang teradsorpsi lebih banyak. Semakin banyak molekul dye yang teradsorpsi, semakin  banyak  pula  elektron  yang  tereksitasi  dan terinjeksi pada substrat kaca TCO.
Gambar 1. Difraktogram Lapis Tipis TiO 2 pada Substrat Kaca
Analisis  menggunakan  SEM  dilakukan  untuk mengetahui  karakteristik  morfologi  dan  penampang lintang  lapis  tipis  TiO 2 .  Hasil  scanning  lapis  tipis  TiO 2 disajikan  pada  gambar  2.  Berdasarkan  hasil  scanning dapat diketahui bahwa morfologi permukaan lapis tipis TiO 2 berongga-rongga dengan ukuran rongga 94,11 nm. Rongga pada permukaan lapis tipis TiO 2 berperan untuk mengadsorpsi molekul-molekul dye antosianin. Jumlah dan  luas  rongga  ini  mempengaruhi  efektivitas adsorpsi molekul-molekul dye antosianin ke dalam lapis tipis TiO 2 [13].
a.

## b.
Gambar 2. a. Morfologi permukaan lapis tipis TiO 2 perbesaran 10.000 kali. b. Penampang lintang lapis tipis TiO 2 perbesaran 10.000 kali
Penampang  lintang  lapis  tipis  TiO 2 hasil  scanning SEM mempunyai ketebalan sebesar 39,05 μm. Ketebalan lapis  tipis  TiO 2 mempengaruhi  aliran  elektron  karena
elektron  yang  terinjeksi  ke  dalam  lapis  tipis  TiO 2 melewati sejumlah besar partikel koloid. Semakin besar ketebalan  lapis  tipis  TiO 2 akan  memperbesar kemungkinan rekombinasi elektron dan dapat menurunkan efisiensi sel surya [3].

## Analisis Larutan Zat Warna Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis dan FTIR
Ekstrak  bunga  rosela  yang  diperoleh  dianalisis dengan  Spektrofotometri  UV-Vis  untuk  mengetahui panjang  gelombang  maksimum  larutan  dye  tersebut. Spektra  UV-Vis  ekstrak  rosela  hasil  analisis  disajikan pada gambar 3. Spektra UV-Vis larutan dye menunjukkan bahwa  ekstrak  bunga  rosela  menyerap  foton  pada panjang gelombang maksimum 530 nm.
Gambar 3. Hasil UV-Vis ekstrak rosela
Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  pigmen  antosianin ekstrak  bunga  rosela  menyerap  cahaya  pada  daerah panjang  gelombang  sinar  tampak  dan  dapat  digunakan sebagai  dye  dalam  sistem  DSSC.  Analisis  dengan spektroskopi  inframerah  dilakukan  untuk  mengetahui gugus-gugus fungsional yang ada pada zat warna ekstrak bunga  rosela  sehingga  dapat  diperkirakan  interaksi antara zat warna dengan lapis tipis TiO 2 . Zat warna yang dapat  digunakan  sebagai  sensitizer  adalah  zat  warna yang  dapat  teradsorpsi  dan  memiliki  gugus  fungsional yang dapat berikatan dengan permukaan TiO 2 [14].
Spektra  serapan  inframerah  zat  warna  ekstrak bunga  rosela  pada  gambar  4  menunjukkan  adanya  pita tajam  pada  daerah  3560,73  cm -1 yang  menunjukkan adanya  gugus  hidroksi  (OH)  yang  dapat  membentuk suatu ikatan hidrogen. Pita tajam yang lain ditunjukkan pada daerah 1718,34 cm -1 yang menandakan bahwa dalam ekstrak  bunga  rosela  mengandung  gugus  karbonil.  Pita serapan  gugus  karbonil  ini  muncul  karena  adanya kesetimbangan  senyawa  antosianin  yang  berada  dalam bentuk sianidin quinoidal. Serapan pada daerah 1015,88 cm -1 diidentifikasi  sebagai  gugus  C-O.  Serapan  pada daerah  1638,77  cm -1 menunjukkan  adanya  gugus  C=C, sedangkan  serapan  tajam  pada  daerah  587,83  cm -1 menunjukkan adanya gugus benzena.
Gambar 4. Spektra serapan inframerah zat warna

## Elektrolit-Polimer Polyethylene Glycol (PEG)
Elektrolit  padat  berbasis  PEG  (polyethylene  glycol) mengandung  pasangan  redoks  I - /I 3 - yang  telah  dibuat berwarna  kuning  kecoklatan  menunjukkan  iodine  larut sempurna  dalam  PEG.  Dalam  elektrolit  padat  ini,  PEG berperan sebagai medium pasangan redoks I - /I 3 - karena PEG mampu menjerat anion I - /I 3 - . Spesies I 3 - terbentuk melalui reaksi antara I- dan I2 sebagai berikut:
I - + I 2 → I 3 - (1)
2Dye + + 3I - → 2Dye + I 3 (2)
I 3 - + 2e-( counter electrode ) →3I - (3)
Pasangan redoks I - /I 3 - berperan sebagai carrier dan transport  muatan  sehingga  memungkinkan  siklus elektron  dan  regenerasi  molekul  dye  dalam  DSSC  yang ditunjukkan oleh reaksi di atas. Penggunaaan PEG dalam penenlitian  ini  sebagai  medium  pasangan  redoks  I - /I 3 - telah  berhasil  meningkatkan  efisiensi  DSSC  hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan elektrolit cair untuk  dye  yang  sama.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena elektrolit-polimer PEG mempunyai fase padat sehingga mampu mencegah penguapan pasangan redoks I - /I 3 - dan siklus elektron serta regenerasi molekul dye berlangsung dengan baik.

## Karakteristik Arus-Tegangan DSSC
Pengukuran arus dan tegangan pada sel surya yang menggunakan  elektrolit-polimer  dan  ekstrak  bunga rosela  sebagai  zat  warna  dengan  waktu  perendaman photoelectrode TiO 2 dalam zat warna selama 1 jam dan 24 jam.  Arus  dan  tegangan  yang  diperoleh  untuk  waktu perendaman  selama  24  jam  lebih  besar  daripada perendaman  selama  1  jam.  Hal  ini  disebabkan  oleh semakin lama waktu perendaman menyebabkan semakin banyak jumlah molekul antosianin yang teradsorpsi pada permukaan  lapis  tipis  TiO 2 sehingga  penyerapan  foton juga  lebih  besar.  Semakin  banyak  foton  yang  diserap menyebabkan  jumlah  molekul  dye  tereksitasi  juga semakin banyak dan jumlah elektron yang terinjeksi ke dalam lapis tipis TiO 2 pun semakin banyak. Kurva arus- tegangan dengan variasi waktu perendaman 1 jam dan 24 jam disajikan dalam gambar 5.
a.

## b.
Gambar 5. Kurva Arus dan Tegangan DSSC (a) 1 jam (b)
24 jam
Berdasarkan  hasil  pengukuran  nilai  arus  dan tegangan  yang  telah  dibuat  dalam  bentuk  kurva  I-V, diperoleh  parameter-parameter  keluaran  sel  surya seperti  dirangkum  dalam  tabel  1.  Tegangan  rangkaian terbuka  (VOC)  yang  dihasilkan  sebesar  0,124  V  dan 0,127V, masing-masing untuk waktu perendaman 1 jam dan  24  jam.  Sedangkan,  arus  rangkaian  pendek  (ISC) yang  dihasilkan  sebesar  0,084  mA  dan  1,275  mA.  Arus yang dihasilkan ini relatif kecil disebabkan oleh besarnya nilai hambatan lapis tipis TiO 2 besar yang mencapai orde kiloOhm (kΩ) [7]. Selain itu juga, terjadinya rekombinasi elektron yang tidak diinginkan antara elektron yang telah terinjeksi dengan zat warna teroksidasi elektrolit redoks teroksidasi  (I 3 - )  menyebabkan  arus  keluaran  sel  surya yang kecil.
Reaksi rekombinasi elektron yang terjadi yaitu:
Dye + + e- (TiO 2 ) → Dye + TiO 2 (4)
I 3 - + 2e- (TiO 2 ) → 3I - + TiO 2 (5)
Tabel 1: Parameter keluaran sel surya Karakterisasi I- V Perendaman 24 jam Perendaman 1 jam VOC (V) 0,127 0,124 ISC (A) 1,275 x 10 -3 0,084 x 10 -3 VMPP (V) 0,046 0,071 IMPP (A) 1,275 x 10 -3 0,059 x 10 -3 FF 0,349 0,402 PMAX (W) 5,65 x 10 -5 2,94 x 10 -6 η (%) 0,01883 % 0,00098 %
Efisiensi  yang  dihasilkan  sel  surya  menggunakan elektrolit-polimer PEG sebesar 0,00098 % dan 0,01883 %, masing-masing untuk waktu perendaman 1 jam dan 24  jam.  Elektrolit  polimer  mempunyai  kestabilan  yang lebih baik dibanding elektrolit cair karena elektrolit cair yang  mudah  sekali  menguap.  Padahal,  dalam  sistem DSSC elektrolit yang mengandung pasangan redoks I - /I 3 - berperan  penting  dalam  regenerasi  electron  yang disumbangkan  kepada  molekul  dye  teroksidasi  untuk kembali  ke  keadaan  ground  state.  Semakin  stabil elektrolit  yang  digunakan,  regenerasi  elektron  juga berlangsung  dengan  baik  yang  secara  keseluruhan menentukan efisiensi yang dihasilkan sel surya.

## 4. Kesimpulan
Prototype DSSC dapat dibuat dengan ekstrak bunga rosela  sebagai  zat  warna  peka  cahaya  (sensitizer)  yang dikombinasikan  dengan  elektrolit  padat  berbasis  PEG. Penggunaan  elektrolit  polimer  menghasilkan  efisiensi sebesar  0,00098  %  dan  0,01883  %,  masing-masing untuk waktu perendaman dye 1 jam dan 24 jam.

## 5. Daftar Pustaka
[1]  M. Grätzel, A. J. McEvoy, Principles and applications of  dye  sensitized  nanocrystalline  solar  cells  (DSC), Asian Journal on Energy and Environment , 5, 3, (2004) 197-210
[2]  Jarnuzi Gunlazuardi, Fotokatalisis pada Permukaan TiO2: Aspek Fundamental dan Aplikasinya, Seminar Nasional Kimia Fisika II, (2001).
[3]  K.  Kalyanasundaram,  M.  Grätzel,  Applications  of functionalized  transition  metal  complexes  in photonic  and  optoelectronic  devices, Coordination Chemistry  Reviews ,  177,  1,  (1998)  347-414 https://doi.org/10.1016/S0010-8545(98)00189-1
[4]  Miao Wang, Xurui Xiao, Xiaowen Zhou, Xueping Li, Yuan  Lin,  Investigation  of  PEO-imidazole  ionic liquid oligomer electrolytes for dye-sensitized solar cells, Solar  Energy  Materials  and  Solar  Cells ,  91,  9,
(2007)
785-790
https://doi.org/10.1016/j.solmat.2007.01.009
[5]  Mi-Ra  Kim,  Sung-Ho  Jin,  Sung-Hae  Park,  Hyun- Jeong  Lee,  Eun-Hee  Kang,  Jin-Kook  Lee, Photovoltaic  Properties  and  Preparations  of  Dye- Sensitized  Solar  Cells  Using  Solid-State  Polymer Electrolytes, Molecular  Crystals  and  Liquid  Crystals , 444, 1, (2006) 233-239 http://dx.doi.org/10.1080/15421400500365037
[6]  Michael  Grätzel,  Conversion  of  sunlight  to  electric power by nanocrystalline dye-sensitized solar cells,
Journal  of  Photochemistry  and  Photobiology  A: Chemistry , 164, 1, (2004) 3-14 https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2004.02.023
[7]  Akhiruddin  Maddu,  Mahfuddin  Zuhri,  Irmansyah Irmansyah,  Penggunaan  Ekstrak  Antosianin  Kol Merah  Sebagai  Fotosensitizer  pada  Sel  Surya  TiO2 Nanokristal Tersensitisasi Dye, Makara , 11, 2, (2009)
78-84
[8]  P.  M.  Sirimanne,  M.  K.  I.  Senevirathna,  E.  V.  A. Premalal,  P.  K.  D.  D.  P.  Pitigala,  V.  Sivakumar,  K. Tennakone, Utilization of natural pigment extracted from pomegranate fruits as sensitizer in solid-state solar cells, Journal of Photochemistry and Photobiology
A: Chemistry , 177, 2, (2006) 324-327 https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2005.07.003
[9]  Khwanchit  Wongcharee,  Vissanu  Meeyoo,  Sumaeth Chavadej,  Dye-sensitized  solar  cell  using  natural dyes  extracted  from  rosella  and  blue  pea  flowers, Solar  Energy  Materials  and  Solar  Cells ,  91,  7,  (2007)
566-571 https://doi.org/10.1016/j.solmat.2006.11.005
[10] Brian  A. Gregg,  Excitonic  Solar Cells, The  Journal  of Physical  Chemistry  B ,  107,  20,  (2003)  4688-4698 10.1021/jp022507x
[11]  Moon-Sung Kang, Jong Hak Kim, Jongok Won, Yong Soo  Kang,  Dye-sensitized  solar  cells  based  on crosslinked  poly(ethylene  glycol)  electrolytes, Journal  of  Photochemistry  and  Photobiology  A:
Chemistry , 183, 1, (2006) 15-21 https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2006.02.013
[12] Wilman Septina, D Fajarisandi, M Aditia, Pembuatan Prototipe Solar Cell Murah dengan Bahan Organik- Inorganik  (Dye-sensitized  Solar  Cell),  in:    Laporan Akhir  Penelitian  Bidang  Energi,  Penghargaan  PT. Rekayasa Industri, 2007.
[13] Jae-Wook  Lee,  Kyung-June  Hwang,  Wang-Geun Shim,  Kyung-Hee  Park,  Hal-Bon  Gu,  Kyu-Hyuk Kwun, Energetic surface heterogeneity of nanocrystalline  TiO2  films  for  dye-sensitized  solar cells, Korean  Journal  of  Chemical  Engineering ,  24,  5,
(2007) 847-850 10.1007/s11814-007-0052-4
[14] Greg  P.  Smestad,  Michael  Gratzel,  Demonstrating Electron  Transfer  and  Nanotechnology:  A  Natural Dye-Sensitized  Nanocrystalline  Energy  Converter, Journal  of  Chemical  Education ,  75,  6,  (1998)  752
10.1021/ed075p752